go ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Nous avons pensé que cette couche protectrice de chlorure de calcium qui recou- 

 vrait les alliages à faible teneur pourrait permettre de les préparer en plus grande 

 quantité dans un creuset. 



Nous avons opéré dans un creuset de fer brasqué à la magnésie et fermé par un 



couvercle à vis. 



Dans un premier essai, nous prîmes 75s de chlorure d'argent fondu et [\oi de calcium 

 en tournure. Dès que le creuset fut au rouge, on cessa de chauffer. Il contenait sous 

 une épaisse couche de chlorure un culot très cassant qui se détachait au ciseau. 



Sa composition était pour 100 : argent, 83,2 et calcium, 16,0. 



En cherchant à augmenter la proportion de calcium, par exemple en prenant : chlo- 

 rure d'ar'^ent 6os et calcium 5oe, on n'obtient plus qu'une masse spongieuse contenant 

 une forte proportion de chaux. 



Propriétés. — Les alliages d'argent et de calcium (même celui à 

 6,3 pour 100) ont un aspect tout différent de celui de l'argent. Ils sont 

 gris, leur cassure est cristalline; on peut les réduire facilement en pondre. 



Chauffés à l'air, ils s'oxydent rapidement même avant de fondre. Après 

 une fusion prolongée à l'air tout le calcium transformé en chaux vient 

 flotter à la surface de l'argent. 



Si l'on cherche à doser l'argent par coupellation, on ne peut pas séparer 

 complètement le bouton d'argent de la scorie de chaux, et la pesée donne 

 un résultat trop fort. 



L'alliage riche en calcium chauffé vers 900° dans le vide s'enrichit rapi- 

 deinent en argent; mais si l'on chauffe trop fort ou trop longtemps on ne 

 retrouve plus rien dans la nacelle, l'argent se volatilisant dans le vide à 

 partir de 680° ('). 



C'est ainsi que 4^ d'alliage à 16 pour 100, chauffés 3 heures vers 1000°, 

 ne nous ont laissé qu'un résidu peu abondant contenant surtout de la 

 chaux. 



Tous ces alliages sont attaqués à froid par l'eau. L'alliage à 44.9 ^^ ^^^~ 

 cium est attaqué lentement par l'alcool à gS" à l'ébuUition. Après 4 heures 

 le résidu noir pulvérulent obtenu contenait encore 18 pour 100 de calcium 

 et 12,3 pour 100 après 8 heures. 



Alliage de cuivre et de calcium. — M. Setlick a déjà décrit (-) un alliage de 

 cuivre et de calcium qu'il prépare directement en fondant les deux métaux ensemble. 

 11 ne peut dépasser ainsi la teneur i3,4 de calcium; de plus son produit n'est pas 

 homogène. 



(') Krafft, Berichte, t. XXXVIII, igoS, p. 269. 

 (-) Setlick, Ch. Zeit., 1905, p. 218. 



